( 1097) 



lonne suivante. Enfin la troisième colonne donne comme terme de com- 

 paraison les coefficients de dilatation (^Y° mesurés par M. Fizeau entre 

 la température ordinaire et 4o°. 



ter doux iooo 0,00001 45 0,0000120 



Acier dur „ ,/j , IO 



Fonte grise » ,^5 Io6 



Acier à i/ t pour roo de manganèse » 2^5 » 



Cuivre „ q ( , ,^ Q 



Laiton - 00 .,.,,-, jgg 



Bronze à 10 pour 100 d'étain 000 220 » 



» 20 » Soo 270 » 



8 3o » 700 ><|". » 



» 10 pour 100 d'aluminium goo 2.3o » 



Aluminium 600 3l 5 23i 



Argent 900 ao5 [92 



Alliage (Ag -h Cu) à 77 pour 100 d'argent. 800 [80 » 



Nickel 1000 182 127 



Platine pur 1000 1 13 090 



Platine iridié 1000 to5 088 



i) On voit que po.ur tous les métaux le coefficient de dilatation croît 

 avec la température. La loi d'accroissement est généralement régulière ; 

 je n'ai observé d'anomalies qu'avec certains alliages d'argent, qui n'ont pas 

 été portés sur le Tableau, et avec toutes les variétés du fer, 



» Le fer pur présente vers 83o°, au point de transformation molécu- 

 laire découvert par M. Osmond, une diminution brusque d'environ 0,2 pour 

 100 de sa longueur. L'acier vers 700", au point de récalescence découvert 

 par Gorre, a également présenté la diminution brusque de longueur si- 

 gnalée par ce savant. » 



PHYSIQUE. — Recherches sur la polarisation rotatoire magnétique dans le spath 

 d' Islande. Note de M. Chauvin, présentée par M. Lippmann. 



» Dans une Note antérieure ('), j'ai annoncé que, contrairement à l'opi- 

 nion de Wertheim, le spath d'Islande possède le pouvoir rotatoire magné- 



(') Cotnptes rendus, 27 avril 1886. 



